98 J. H. L. VOGT. M.-N. Kl. 
und wiederum einige einen Überschuss von Ab + An. Der Überschuss 
von Ad + An ist bisweilen ziemlich gross. 
— Wir kommen jetzt zu der Frage, weshalb gerade die Obsidiane 
sich im grossen ganzen gerechnet in so ausgeprägter Weise um das ter- 
näre granitische Eutektikum herum gruppieren. 
Ob eine ursprünglich hoch erhitzte Silikatschmelzlösung bei der Ab- 
kühlung glasig oder krystallin — oder mit Zwischenstufen zwischen diesen 
Extremen — erstarren soll, ist abhängig von der Zusammensetzung, der 
Zeit und dem Drucke. 
Weil ein etwas geringerer oder etwas höherer Druck nur einen 
ziemlich untergeordneten Einfluss auf die Krystallisationsvorgänge auszuüben 
scheint I, dürfen wir den Schluss ziehen, dass die Entwicklungsform der 
Obsidiane, die unter einem relativ geringen Druck erstarrt sind, nicht 
durch Druck bedingt wird. 
Von der Zusammensetzung ist — unter Voraussetzung desselben 
Druckes — abhängig 
einerseits die Natur der sich ausscheidenden Mineralien wie auch die 
Lage der Krystallisationskurven (bezw. -flächen), 
und andrerseits die Viskosität (bei einer bestimmten Temperatur). 
Von €. Doelter und seinen Schülern ist in einer Reihe von Ab- 
handlungen teils vorausgesetzt und teils behauptet worden, »dass die »Er- 
weichungspunkte« der Gläser einer Mischungsreihe eine ähnliche gesetz- 
mässige Beziehung wie die Erstarrungs- resp. Schmelzpunkte der stöchio- 
metrisch gleichen krystallisierten Phase aufweisen, z. B. dass das Glas, 
welches einem Eutektikum entspricht, ein sehr kleines Schmelzintervall hat, 
‘dass also ein bestimmter Flüssigkeitsgrad des glasigen eutektischen Ge- 
misches bei niedrigeren Temperaturen eintritt als bei den benachbarten, 
ebenfalls glasigen Mischungen« (Citat nach E. Greiner, |. c., S. 49). 
Dass diese Annahme oder Behauptung von Doelter unrichtig sein 
müsste, habe ich früher betont; ferner ist kürzlich von E. Greiner, 
durch eingehende experimentelle Untersuchungen nach einer neuen Arbeits- 
methode »Uber die Abhängigkeit der Viskosität in Silikatschmelzen von 
ihrer chemischen Zusammensetzung« ? festgestellt worden, dass »zwischen 
den Viskositäten der Mischungsreihen MgSi0, : Na,SiO, und CaSiO; : 
Na, S:03 und dem Schmelzpunkt der Mischungsglieder ein gesetzmässiger 
1 Siehe T. M. XXVII, S. 124— 133. 
2 Siehe unter anderem Silikatschmelzlös. II, S. 190— 196. 
3 Inaug.-Diss. Jena 1907. — Auch verweise ich auf Day und Shepherds Abhand- 
lung: Die Kalkkieselreihe der Minerale (Amer. Journ. of Sc. XXII, 1906; T.M. XXVI). 
